56 
De 8° proefsmelting leerde dat het mogelijk is, onder toe- 
voeging der vloeimiddelen, door eene uitsmelting van tin- 
erts, 72,5°/, tin uit dien erts te verkrijgen, terwijl het overige 
oorspronkelijk in den erts voorhanden tin nagenoeg geheel 
in kleine korrels metalliesch in de slak voorkomt. Tegen 
over het gunstige van deze uitkomst staat in de eerste plaats 
de aanmerkelijk langere duur van het smeltproces, en ver- 
der, het veel hooger kolenverbruik; de snelle verstijving 
van de slak bij de geringste afkoeling, waardoor zij niet 
uit den oven wilde afloopen; de voor den smelter ondra- 
gelijke hitte van de vlam welke wit den oven slaat, en 
de duurte van de soda. 
Aangaande het smelten der slakken, verkregen bij de tin- 
erts- uitsmelting op de gewone Chinesche wijze, gaf de 
10e smeltproef de beste uitkomst. Deze smelting geschied- 
de in den Chineschen oven en de proef bewees, dat ook 
hier genoegzaam al het tin in eene enkele smelting me- 
talliesch wordt uitgescheiden. Daarvan liep een gedeelte 
uit den oven af, terwijl het overige als korrels voorkwam, 
ingesloten door de moeijelijk vloeibare slak. Ook hier be- 
staan echter gelijke nadeelen als bij de ertssmelting, maar 
daar komt nog bij, dat de nu verkregen slakken moeten 
worden vergruisd en daarna door wassching haar gehalte 
verhoogd dient te worden, om vervolgens, door eene uit- 
smelting met enkel kool. er het tin uit te verzamelen. 
“Uit eene zorgvuldige berekening en vergelijking der on- 
kosten van de beide wijzen van smelten, de gewone Chi- 
nesche en die onder toevoeging van vloeimiddelen, is geble- 
ken, dat van de 205 mijn- maatschappijen, welke in 1854 
op Bangka werkten, hoogstens de 57 grootste door de nieu- 
we smeltwijze eenig voordeel zouden kunnen behalen, ter- 
wijl de 68 volgende geen kans hebben om daarbij voordeel 
te erlangen, en dat de overige 100, het minst tin ople- 
verende, bij de nieuwe wijze van werken slechts benadeeld 
zouden worden. Ô 
Indien het gouvernement niet zoo als nu het tin, maar 
